7ÏO ACADÉMIE DES SCIENCES. 



1° Contribution à la faune malacologique de l' Afrique occidentale, par 

 Ph. Dvutzenberg. (Présenté par M. Ed. Perrier.) 



3° L' essor de la Chimie appliquée, par M. Albert Colson. (Préseijté par 

 M. Vieille.) ' "' ' """ / ' ' "'""' '" 



4" Radiométrie fluoroscopique , par M. H. GuILLEMI^oT. (Présenté par 

 M. Ch. Bouchard.) 



(Renvoi à la Commission du prix Montyon.) 



5" Les débris èpilhéliaux paradentaires, d'après les travaux de\j. Malassez, 

 publié par M. V. Galippe. (Présenté par M. Gh. Bouchard.) 



6° Les eaux minérales de l'Algérie, par M. Hanriot. (Présenté par 

 M. A. Gautier.) 



(Renvoi à la Commission du prix Barbier.) 



MÉCANIQUE. — Variations de la résistance à l'écrasement des aciers 

 en fonction de la température. Relation entre les propriétés 

 statiques et dynamiques des aciers. Note (') de M. F. Robin, 

 présentée par M. H. Le Chatelier. 



La résistance à l'écrasement (nombre de kilogrammètres par centimètre 

 cube de métal, produisant un écrasement donné en un seul choc d'une vitesse 

 donnée) varie dans tous lés métaux en fonction de la température. 



La résistance du cuivre décroît d'une façon constante et régulière avec la 

 température. Vers le rouge naissant, la chute de résistance à TécrasenVent 

 est le plus rapide. 



Cuivre. — Conditions de ciioc : liaiiteur de cliiile du moulnn, 2"'; écrasement | en 

 un coup; cylindres de liauteur éf^ale au diamètre (travaux bruts du mouton, sans dé- 

 duction des pertes dues qux vibrations de l'appareil) : 



oooooooo ooo 



Températures — 185 ao loo 200 3oo 4oo •''Oo 600 700 <8oo 900 1000 



kem kgni kgm kt'iu kgm V^iix k^iit ki;in k^ni ku'iu k$m k^'tn 



Résistance à récrasement. 8 6,3 5,9 5,3 5 4j7 ■'^ii 2-8 2,7 2,2 i,5 i,5 



Il en est à peu près de même des aciers auslénitiques (au nickel ou au manganèse) 

 et des alliaf^es de fer et de nickel à haute teneur. 



(') Présentée dans la séance du 17 octobre 1910. 



